— S3 — 



частш вслъдств1е своей тонины, частно вслъдсше того, что ихъ 

 показатель преломлетя близокъ къ показателю преломлетя стекла. 

 Однако, возможно и другое объяснете, т. к. при дъйствш плави- 

 ковой кислотой или фтористымъ аммошемъ при нагръванш на искус- 

 ственныя или естественный соединешя Al/S%O i0 или ^1/ S Ä' 3 1S , 

 мы получаемъ легко и въ несколько минутъ подобный пластинки 

 корунда '). Какъ бы тамъ ни было, остатокъ — вм г ьстб и пластинки 

 п иглы — содержитъ только глиноземъ и кремнеземъ; при нагръванш 

 съ плавиковой кислотой у меня остались однъ пластинки, которыя 

 состояли только изъ чистаго глинозема (сплавлены съ содой, сплавъ 

 растворенъ въ водь, осажденъ нашатыремъ). Следовательно, при. 

 разложеши слюды у меня образуется соединение глинозема съ крем- 

 неземомъ, тогда какъ щелочи вмъств съ кремнеземомъ находятся 

 въ стеклт. -). При дальнъйшемъ накаливанш той же слюды до 

 сплавлета получаются иные продукты: гексагональный пластинки 

 ясно видны въ препарате, иголъ меньше, появились кристаллики 

 магнитнаго желтзняка и нередко октаэдры шпинели (не дъйствуютъ 

 на поляризованный свътъ и не разлагаются горячей HF). При 

 нагръваьпи и особенно сплавленш магнезиальной слюды получается 

 много шпинели — въ остальномъ характеръ реакцш не меняется 

 (кроме возможнаго образовашя вместо иголъ Al, Si О., призмъ сое- 

 динешя MgAl,SiO { . (призматина), чрезвычайно близкихъ по ен'бш- 

 ности къ разсматриваемымъ соединешямъ). 



Следовательно, разложеше слюды даетъ намъ чрезвычайно пра- 

 вильное измънеше: 



1. Калийная слюда. 1. Магнез!альная слюда. 



KBAhSnO* формула неизв. (KHAhSuO*+ 



/ \ \ -л -mMgiSiO^) 



нагрйваше: калшн. стекло. 'ÄlsSiOs 3 ) . . щелоч. стекло MgAhSiOs ' _^ ц ^ 



/ \ Г \ 



сплавлеше: стекло АЪ.Ог гллнозем. „ АЬЛ)ъ МдАЫк. g| 



соли. | 



Оно показываетъ намъ, что при относительно невысокой темпе- 

 ратурь можетъ образоваться и разложетемъ кремнеглиноземистыхъ 

 соединешй содержащихъ основашя, соединеше глинозема и кремне- 



*) Ср. также для андалузита BruJms, Beitr. г. Mineralsynthese. „N. J. £i 1SS9, 

 II, p. 64. 



-) Клеркъ и Шнейдеръ [}. с. Am. J. Sc. 1890, XL, p. 413) получили при на- 

 вал иваши магнез. слюды MgAhSiOs и шпинели, 



3 ) Я взялъ формулу AhSiOs~ хотя, само собою разумеется это можетъ быть я 

 Ah Su О is и т. п. 



